( io55 ) 







parfaitement polies, acqurir par la simple pression une telle adhrence 

 l'une pour l'autre, que malgr l'imperfection du contact, il faut un poids 

 de plusieurs livres pour oprer la sparation, et qu'aprs cette disjonction 

 les surfaces prsentent de vritables tirements , on arrive concevoir que 

 le plomb lui-mme doit tre rang au nombre des mtaux soudables, avec 

 cette seule diffrence qu'au lieu d'exiger Une temprature plus ou moins 

 leve, il possde dj, dans les circonstances ordinaires, la molesse suffi- 

 sante pour que la soudure puisse avoir lieu. 



Cette dernire considration m'a fait entrevoir la possibilit de traiter 

 diverses poussires mtalliques de manire les amener un tat 

 d'agglomration , de ductilit et de cohsion parfaites sans passer par l'in- 

 termdiaire de la fusion. J'exceptai pourtant du nombre les mtaux aigres 

 et fragiles, car le choc du marteau et la pression dtruisent leur agrga- 

 tion au lieu de l'augmenter. Cependant il serait peut-tre possible de 

 trouver des circonstances favorables la cohsion de quelques-uns d'entre 

 eux, puisque le zinc, par exemple, se laisse trs bien tirer la filire, 

 une temprature voisine du point d'bullition de l'eau, et que j'ai obtenu 

 une fois accidentellement du bismuth trs pur et trs ductile par une 

 sorte de liquation, en oprant la sulfuration partielle d'une masse de ce 

 mtal; si mme ma mmoire ne me trompe pas, M. Chaudet serait par- 

 venu au mme rsultat en suivant une autre marche. 



Il tait vident encore qu'il fallait viter, dans ces oprations, les inter- 

 positions des poussires trangres au mtal souder , parce qu'elles s'op- 

 posent au rapprochement de ses molcules; par consquent aussi il fallait 

 viter dans l'opration la formation des oxides qui jouent le mme rle 

 que les autres -poussires. Le fer, par exemple , se soude lui-mme parce 

 qu'il est capable de supporter, sans se fondre, une forte chaleur blanche 

 qui permet d'obtenir la fusion de l'oxide des batitures que les coups de 

 marteau font jaillir hors des surfaces mises en contact; c'est encore par la 

 raison contraire que le mme fer simplement tir au laminoir et conser- 

 vant une partie de son oxide dans l'intrieur de ses pores , n'offre souvent 

 autre chose qu'un paquet de fibres sans union intime et entre lesquelles la 

 loupe fait reconnatre une poussire gristre qui n'est que l'oxide inter- 

 pos dont la prsence dtruit la cohsion de l'ensemble. 



Ceci pos, j'oprai d'abord sur de l'argent pulvrulent rduit du chlo- 

 rure par l'acide sulfurique et le zinc. Cette poudre, tasse dans un creuset, 

 fut soumise un simple recuit qui en rapprocha les molcules suffisam- 

 ment pour qu'elles pussent supporter saus gerures de trs lgers coups de 



i4i- 



